-358- 



Mineralogie. 



E. Gr. J. Hartley: On the Constitution of the natural 

 Arsenates and Phosphates. (Communications from the Oxford 

 Mineralogical Laboratory.) (Min. Mag. 12. No. 57. p. 223 — 233. London 

 1900. Hieraus Zeitschr. f. Kryst. 34. 1901. p. 113—122.) 



HL Plumbogummit und Hitchcockit. 



Der Mangel an Übereinstimmung der älteren Analysen veranlasste 

 den Verf. zu einer neuen Untersuchung der als Plumbogummit bezeichneten 

 Mineralien, wobei auch zugleich die Beziehungen zu dem Hitchcockit und 

 einem Mineral von Cumberland festgestellt werden sollten, das neuer- 

 dings als Blei- und Aluminiumphosphat erkannt worden war. Nach einer 

 historischen Einleitung und Angabe der analytischen Methode werden die 

 Kesultate der Untersuchungen wie folgt dargestellt. 



1. Das Mineral von Cumberland (ursprünglich als Zinksilicat 

 angesehen) stammt von der Eoughten Gill Mine bei Caldbeck und kommt als 

 dünne Incrustation auf Quarzgängen oder gemengt mit Quarz als Aus- 

 füllung von Gängen vor. Die Farbe ist lavendelblau bis smalteblau, ver- 

 muthlich infolge eines Gehaltes an Kupfer. 



Die Analyse ergab im Mittel: 



H 2 C0 2 PbO A1 2 3 P 2 5 Sa. 

 12,73 3,12 37,03 28,74 18,64 100,26 



Das specifische Gewicht konnte nicht bestimmt werden, da es 

 nicht möglich war, genügend Substanz vollkommen frei von Quarz zu 

 erhalten. 



2. Hitchcockit von der Canton Mine in Georgia. Zur Analyse 

 stand nur eine geringe Menge Material zur Verfügung. Das Mineral 

 bildet eine dünne weissliche Kruste auf einem körnigen Gemenge von 

 Quarz und Bleigianz. Die Analyse ergab: 



H 2 C0 2 PbO A1 2 3 P 2 5 Kückstand Sa. 

 14,71 2,77 34,36 29,48 17,58 0,82 99,72 



3. Plumbogummit von Huelgoat, Bretagne. Das untersuchte Stück 

 bestand aus zweierlei Material, einer dunkelbraunen, durchscheinenden, 

 gummiartigen Substanz, und einer zweiten, viel helleren, die krystallinische 

 Krusten bildet. Die erste Varietät wird beim Erhitzen schwarz und ent- 

 wickelt einen Geruch wie verbranntes Papier; sie enthält daher etwas 

 organische Substanz, die aber nicht quantitativ bestimmt wurde ; die Ana- 

 lyse dieses Minerales ergab: 



(H 2 0) Verlust 



H 2 C0 2 PbO ALOo F 9 0- Cl S0 3 beim Erwärmen Sa. 



auf 100° 



I. 14,50 4,59 43,24 19,04 18,37 0,29 — [5,13] 100,03 

 II. 10,64 4,66 38,91 20,98 19,14 0,16 0,96 4,80 100,25 



Die Zusammensetzung des hellfarbigen Minerales ist: 



H 2 C0 2 PbO PbCl 2 AL,0 3 P 2 5 Sa. 

 1,96 0,44 68,62 9,11 2,78 16,81 99,72 



